an den Krystallen der gediegenen Metalle. 



59 



parallel ziehen, nicht möglich, und so wie hier bleibt die 

 Bestimmimg von t in den allermeisten Fällen zweifelhaft. 

 Es erscheint daher gar nicht ausgeschlossen, dass Beobach- 

 tungen an reicherem Material auch noch andere Translations- 

 richtungen ergeben. 



Die allgemeine Verbreitung der Streifen auf nahezu allen 

 Goldkrystallen , auch solchen mit nicht merklich verbogenen 

 Flächen, macht es wahrscheinlich, dass sie ausserordentlich 

 leicht entstehen. In der That zeigt der Versuch, dass sie 

 schon nach leichtem Druck so massenhaft vorhanden sind, dass 

 der Reflex der Fläche darunter leidet. Die Lamellen ent- 

 stehen, auch wenn man eine Druckrichtung // [110] möglichst 

 genau innehält, was bei der Kleinheit der Krystalle natur- 

 gemäss nur annähernd möglich ist, stets nach mehreren Ebenen 

 {111} gleichzeitig und sind auch stark gebogen. Durch letz- 

 teres kommt die Bewegung anscheinend bald zum Stillstand, 

 so dass Theile, welche kaum £ mm von der Druckstelle ent- 

 fernt sind, schon fast frei von Lamellen bleiben können. 



2. Silber. 



Silber scheint sich ganz so wie Gold zu verhalten. Durch 

 ihre Grösse erleichtern die Krystalle die Beobachtung, in- 

 dessen war geeignetes Material wegen der leichten Veränder- 

 lichkeit der Oberfläche doch noch sparsamer als beim Gold. 

 An einigen Krystallen von Kongsberg mit den Formen {111}, 

 {001}, sehr schmal {110}, verzwillingt nach {III}, welche mir 

 aus der Göttinger Sammlung von Herrn Prof. Liebisch über- 

 lassen wurden, liess sich folgendes feststellen. 



Die Streifen verlaufen auf {001} stets parallel den Dia- 

 gonalen, auf {111} stets parallel den Kanten, es ist also wieder 

 T = {111}. Die Lamellen sind wohl ebenso fein und zahlreich 

 wie beim Gold. Unter den w T enig zahlreichen beobachtbaren 

 Complexen von parallelen Lamellen war einer, welcher auf 

 eine Translationsrichtung parallel der Oktaederkante wie beim 

 Gold hinwies. Dass diese Krystalle Pressungen unterlegen 

 haben, wird aus den zahlreichen Zwillingslamellen des um- 

 gebenden Kalkspathes höchst wahrscheinlich; Experimente 

 konnten mangels streifenarmer oder streifenfreier Krystalle 

 nicht angestellt werden. An manchen, vermuthlich geputzten 



